15 







ein etwas sprödes Silberkorn. Mit den Flüssen giebt es in der äusseren Flamme 

 ein gelbliches, in der inneren ein farbloses, beim Erkalten graues Glas. Von 

 Soda wird es reducirt. Mit Soda und Kohlenpulver im Kölbchen geglüht, liefert 

 es mit Wasser eine hochrothe Auflösung von Tellurnatrium. 



Es löst sich in Salpetersäure auf; aus der Auflösung krystallisirt tellurig- 

 saures Silberoxyd. 



1. Grube Savodinskoi am Altai. G. Rose. 



2. Nagyag, Siebenbürgen. Sp. G. = 8,31 =8,45. Petz. 



3. Retzbanya, Ungarn, o) Derbes, b) körniges mit grünem Beschlag. Ram- 

 melsberg. (Approximative Analysen sehr kleiner Mengen; b) nach 

 Abzug von 4 5,25 p. C. Unlöslichem). 



1. 2. 3. 



a. b. a. b. 



Tellur 36,96 36,89 37,76 33,0 



Silber 62,42 62,32 61,55 60,28 64,5 





Gold — — 0,69 97,5 



Eisen 0,24 0,50 100. 



99,62 99,71 

 Es ist eine Verbindung von 1 At. Tellur und 1 At. Silber, 



Ag Te. 

 1 At. Tellur = 802 = 37,27 

 1 - Silber =1350 = 62,73 

 2152 100. 

 Tellurgoldsilber. Eine isomorphe Mischung beider, zu Nagyag vor- 

 kommend, deren sp. G. = 8,72 — 8,83 ist, enthält nach Petz : 

 Tellur 34,98 



Silber 46,76 

 Gold 18,26 







100. 

 Ungefähr AuTe + 4AgTe. 



5 At. Tellur = 4010 = 33,79 

 4 - Silber = 5400 = 45,50 

 1 - Gold = 2458 = 20,71 



11868 100. 

 Petz: Pogg. Ann. LVII, 470. — G. Rose: Ebendas. XVIII, 64. 



Schrifterz (Weisstellur). 

 Schrift erz giebt beim Rösten in der offenen Röhre ein weisses, und zu- 

 nächst der Probe ein graues Sublimat, welches beim Erhitzen zu klaren Tropfen 

 schmilzt. V. d. L. schmilzt es auf Kohle zu einer dunkelgrauen Metallkugel, 

 färbt dabei die Flamme grünlichblau, und bildet einen weissen Reschlag , der in 

 der Reduktionsflamme mit blauem Schein verschwindet ; nach längerem Blasen 

 bleibt ein gelbliches geschmeidiges Metallkorn, das im Erstarrungsmoment auf- 

 glüht. Zusatz von Soda befördert die Reduktion. B e r z e 1 i u s. 



